3 구 플라스크 에 단계 2 에서 합성법 을 설명 한 3 . 0 g ( 16 . 9 mmol ) 의 4 - 사이클 로 헥 실 아닐린 , 5 . 3 g ( 16 . 9 mmol ) 의 2 '- 브로모 ( 스파이 로 [ 사이클로헥세인 - 1 , 9 '[ 9 H ] 플 루 오렌 ] ) , 4 . 9 g ( 50 . 7 mmol ) 의 소듐 - tert - 뷰 톡 사이드 , 85 mL 의 자일렌 을 넣 고 , 감압 하 에서 탈기 처리 를 한 후 , 플라스크 내 를 질소 치환 하 였 다 . 이 용액 을 약 60 ℃ 까지 가열 교반 하 였 다 . 여기 서 62 mg ( 0 . 17 mmol ) 의 아릴 염화 팔라듐 이량체 ( II ) ( 약칭 : [ ( Allyl ) PdCl ] 2 ) , 280 mg ( 0 . 67 mmol ) 의 다이 - tert - 뷰 틸 ( 1 - 메틸 - 2 , 2 - 다이페닐 사이클 로 프로필 ) 포스핀 ( 약칭 : cBRIDP ( 등록 상표 ) ) 을 첨가 하 였 다 . 이 혼합물 을 약 90 ℃ 에서 가열 하 고 , 약 7 시간 동안 반응 시켰 다 . 그 후 , 플라스크 의 온도 를 약 60 ℃ 까지 낮추 고 , 약 1 mL 의 물 을 첨가 하 고 , 석출 된 고체 를 여과 하 여 분별 하 였 다 . 여 과액 을 농축 하 여 얻 어 진 용액 을 실리카 겔 칼럼 크로마토그래피 로 정제 하 였 다 . 얻 어 진 용액 을 농축 하 여 짙 은 톨루엔 용액 을 얻 었 다 . 이 톨루엔 용액 에 에탄올 을 첨가 하 고 , 감압 하 에서 농축 하 여 에탄올 현탁액 을 얻 었 다 . 약 20 ℃ 에서 석출 물 을 여과 하 고 , 얻 어 진 고체 를 감압 하 에 있 어서 약 80 ℃ 에서 건조 시킴 으로써 , 목적물 인 백색 고체 를 0 . 95 g , 수율 8 . 8 % 로 얻 었 다 . 단계 3 의 합성 스킴 을 이하 에 나타낸다 .